( '455 ) 



Communication précédente ('), à signaler l'existence, mérite d'être exa- 

 miné avec quelque détail. 



)) I.e fer sur lequel je l'ai observé en premier lieu est connu dans le 

 commerce sous le nom de fer doux du Berry. Il est d'excellente qualité ; 

 l'analyse n'y a décelé que des traces de carbone et de silicium. D'ailleurs, 

 il ne présente, lorsqu'on le chauffe et qu'on le refroidit ensuite brusque- 

 ment, aucun phénomène de trempe. 



» Pour des valeurs de / comprises entre o° et 660°, la quantité de cha- 

 leur q[ exigée par réchauffement de i^'' de ce métal suit une marche 

 représentée assez bien, comme l'indique le Tableau suivant, par la for- 

 mule 



(oc) y^ = o, I ioi2i -+- 0,00002533333^- 4- o,ooooooo54G6664^^ 



9o Rapport 



-- — ^ — '- — — ""^ de la différence. 



t. observé. calculé. Différence. à la moyenne. 



o ce 



98>3 II, II 11,12 —0,01 ^-jVâ 



1 



2090 



1 

 452 



336,4 42,01 4'; 99 -f-o,02 



471,9 63,49 63,35 +0,1 4 



535,6 74,69 74,65 +o,o4 ^^^^ 



636,0 94,40 94,45 — o,o5 ^j-f 



655,3 98,57 98,42 +o,i5 ^ 



B Entre G6o° et 723° l'accroissement de q\ est beaucoup plus rapide. 

 Cette quantité est alors représentée par la nouvelle formule 



(fO ?o — 0,57803^ — 0,00 14 35987^- + 0,000001 1 93000 f' 



/3 



5(1 Rapport 



(le la différence 

 t. observé. calculé. Différence. ^ la moyenne. 



1(J12 



666,7 101,3 101,2 +0,1 



684,3 106, r4 106, o4 +0,1 YôVâ 



698,7 110,4 no, 4 0,0 » 



7'o,7 "4,4 ii4,4 0,0 » 



)) Ainsi, de 666°, 7 à 710°, 7, dans un intervalle de températures de 44°> 

 q[ éprouve un accroissement (13*"", 2) qui, au-dessous de 660°, aurait 

 exigé pour se protluire une -variation de température de 80° ou 100". Si la 

 variation de q\ continuait, au delà de 660", à être représentée par la for- 



(') Comptes rendus du 22 mars 1886. 



